SÉANCE DU 8 AOUT 1904. ^ÔS 



» Ce défaut d'homogénéilé, bien qu'il ne soit pas accusé par des varia- 

 tions appréciables dans la couleur propre du bronze, est en effet prévu 

 comme possible par les lois connues de la solidification et reste, par con- 

 séquent, vraisemblable. Mais il n'explique pas la netteté souvent remar- 

 quée des contours cristalliliques. 



» Nous allons montrer que d'autres causes, très différentes, concourent 

 à produire les faits observés. 



» Soit un grain ciislallin représenté en plan sur la ligure i; soient E, E, E, . . . les 

 inclusions d'alliage eutectique placées entre les branches des cristallites et qui sont les 

 lieux, de dernière consolidation. 



» Quand, sur un tel bronze, à 9 pour 100 d'étain par exemple, on fait une coupe à 

 la lime, les grains d'eulectique, fragiles, se désagrègent et sont remplacés par des 

 trous. Dans la suite du polissage, ces trous ne s'approfondissent pas : ils deviennent la 



jr,\ 



S 



cause et le fond d'autant de dépressions à pentes douces, de sorte qu'une coupe EAE 

 par deux grains d'eutectique présente à un moment donné le profil delà figure 2, avec 

 un relief en A sur l'axe du cristallite. Il en résulte que la pression des papiers d'émeri 

 est alors maximum en A et que la couche superficielle écrouie par ces papiers olTre un 

 maximum d'épaisseur correspondant en A«. 



» En terminant le polissage avec des papiers d'émeri de plus en plus fins et, finale- 

 ment, avec de l'aUimine lévigée placée sur un substratum un peu mou tel que du drap, 

 on nivelle la surface, y compris les grains d'eutectique; ces grains, plus durs que le 

 reste de la masse et que l'alumine ne désagrège pas, tendent alors à venir en relief et 

 le profil de la figure 2 est remplacé par celui de la figure 3 où le point A, sur l'axe du 

 cristallite, est maintenant le fond d'une concavité. En général, la peau écrouie n'a pas 

 été éliminée et elle reste représentée par la surface EAEa. 



» Quand enfin on fait une attaque chimique qui dissout le métal à peu près paral- 

 lèlement à la surface polie, on coupe en /n, m la limite inférieure E«E de la peau 

 écrouie {fig. 3). Mais les parties écroules se colorent beaucoup plus, à l'habitude, que 

 les parties intactes et la forme cristallitiqne apparaît en brun sur fond clair, telle que 



